## KAJIAN SINTESIS GIPSUM DARI BATU GAMPING ASAL SULAWESI TENGAH [STUDY SYNTHESIS OF GYPSUM FROM LIMESTONE IN CENTRAL SULAWESI]
Gloria Yoanita 1*) , Mappiratu 1) ,  Prismawiryanti 1)
1) Jurusan Kimia FMIPA Universitas Tadulako, Palu
Diterima 18 November 2015, Disetujui 4 Januari 2016

## ABSTRACT
Research  has  been  done  for  synthesis  gypsum  from  limestone  in  Central  Sulawesi.  This  Research aims  are  to  know  the  best  ratio  of  sulphuric  acid  of  limestone  that  producer  the  highest  CaSO 4 and which  areas  in  the  Central  Sulawesi  as  a  producer  of  best  limestone  for  the  raw  materials  CaSO 4 . Variation ratio of sulphuric acid used is 70:25, 80:25, 90:25, 100:25, and 110:25. This Research using a  group  randomized  design  (GRD).  The  treatment  was  applied  variations  from  limestone  on  the  3 areas,  that  is  limestone  from  Bangkep  (group  1),  limestone  from  Buol  (group  2)  and  limestone  from Donggala  (group  3).  The  purity  of  CaSO 4 be  analiyzed  using  AAS  and  uv-vis  Spectrofotometri.  The result showed that the best ratio of sulphuric acid is 110:25 and producer area of the best limestone for the raw materials of CaSO 4 in the Bangkep.
Keywords: Gypsum, Limestone, Sulfuric Acid, Yield, Purity.

## ABSTRAK
Telah  dilakukan  penelitian  tentang  sintesis  gipsum  dari  batu  gamping  asal  Sulawesi  Tengah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  rasio  asam  sulfat  terbaik  terhadap  batu  gamping  yang menghasilkan  CaSO 4 tertinggi  dan  daerah  mana  di  Sulawesi  Tengah  sebagai  penghasil  gamping terbaik untuk bahan baku CaSO 4 . Variasi rasio asam sulfat yang digunakan yaitu 70:25, 80:25, 90:25, 100:25  dan  110:25.  Penelitian  ini  menggunakan  rancangan  acak  kelompok  (RAK).  Perlakuan  yang diterapkan variasi asal batu gamping pada 3 daerah, yaitu batu gamping asal Bangkep (kelompok 1), batu  gamping  asal  Buol  (kelompok  2),  dan  batu  gamping  asal  Donggala  (kelompok  3).  Kemurnian CaSO 4 dianalisa  menggunakan  AAS  dan  spektrofotometer  uv-vis.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa rasio asam sulfat yang terbaik yaitu pada 110:25 dan daerah penghasil gamping terbaik untuk bahan baku CaSO4 terdapat pada daerah Bangkep.
Kata Kunci : Gipsum, Batu gamping, Asam Sulfat, rendemen, derajat kemurnian

## LATAR BELAKANG
Batu  gamping  termasuk  salah  satu jenis  mineral  yang  banyak  ditemukan  di daerah Sulawesi Tengah. Beberapa daerah telah diketahui mengandung kalsium yang relatif tinggi yakni Kabupaten Banggai  Kepulauan  dengan  3  lokasi, Kabupaten  Buol  dengan  3  lokasi,  dan Kabupaten  Donggala  dengan  1  lokasi (Mappiratu dan Efendi, 2013).
Sumber  mineral  batu  gamping  di Sulawesi  Tengah  hingga  saat  ini  belum dimanfaatkan  baik  sebagai  bahan  baku untuk produksi batu kapur maupun sebagai bahan baku untuk pabrik semen dan pabrik gipsum
Gypsum  dalam  dunia  kedokteran digunakan  sebagai  bahan  penambal  gigi dan  tulang  buatan,  dalam  dunia  mineral digunakan untuk menghaluskan permukaan  logam  nikel,  melapisi  dinding atas  pertambangan  dan  bagian  bawah jembatan, dalam dunia pertanian
digunakan  untuk  mengurangi  kadar  garam dalam  tanah  serta  menyediakan  belerang dan  kalsium,  dan  dalam  dunia  industri gypsum  digunakan  sebagai  pengering dalam  industri  cat  dan  bahan  baku  untuk pembuatan  tinta.  Gypsum  saat  ini  banyak digunakan sebagai bahan bangunan terutama  untuk  pembuatan  plafon  dan  cat tembok.  Selain  itu  gipsum  juga  digunakan dalam  industri  kimia  dan  industri  makanan (Sukandarrumidi, 2003 ).
Proses  pembuatan  gypsum  pada dasarnya  terdiri  dari  tiga  macam  yaitu; pembuatan  gipsum  dari gypsum  rock ,
pembuatan  gipsum  dari  batu  kapur,  dan juga  pembuatan  gipsum  dari  CaCl 2 yang direaksikan dengan H 2 SO 4 (Triyono, 2007).
Hingga  saat  ini  belum  ditemukan  kajian tentang  potensi  mineral  batu  gamping untuk diolah menjadi gipsum pada satu sisi dan pada sisi lain batu gamping berpeluang  untuk  diolah  menjadi  gipsum. Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  kajian produksi  gipsum  dari  batu  gamping  yang ada  di  Sulawesi  Tengah.  Harapan  dari penelitian  ini  untuk  mendapatkan  rasio yang terbaik dan daerah penghasil gamping terbaik untuk bahan baku gipsum (CaSO 4 ).  Menurut  Sani  (2006  )  rendemen gypsum  yang  diproduksi  dari  limbah  padat pabrik  gas  asetilen  dan  limbah  cair  pabrik soda  dipengaruhi  oleh  waktu  reaksi  dan konsentrasi  asam  sulfat  yang  digunakan, Selain  itu  terdapat  praduga,  rendemen gipsum juga dipengaruhi oleh rasio sumber kalsium terhadap asam sulfat.

## BAHAN DAN METODE Bahan dan Peralatan
Bahan: batu gamping, H 2 SO 4 19,6 % ,  HCl  (P),  HCl  1  M,  Na 2 SO 4 ,  BaCl 2 .2H 2 O, gliserol,  etanol  95%,  NaCl,  dan  akuades. Pelaksanan penelitian ini dilakukan beberapa  tahap,  yaitu  ;  persiapan  bahan baku  batu  gamping,  pengaruh  rasio  asam sulfat terhadap batu gamping, dan analisis.

## Prosedur Penelitian

## Persiapan bahan baku batu gamping
Pada  tahap  persiapan  bahan  baku batu  gamping  ini,  batu  gamping  yang
diperoleh  dari  3  daerah  yakni;  Bangkep dengan 3 lokasi, Buol dengan 3 lokasi dan Donggala  dengan  1  lokasi,  dihancurkan dengan  lumpang  besi  dan  diayak  dengan ayakan  60  mesh.  Hasil  ayakan  disimpan untuk digunakan pada penelitian selanjutnya.
Pengaruh  Rasio  Asam  Sulfat  Terhadap

## Batu Gamping
Untuk  mendapatkan  rasio  asam sulfat terhadap batu gamping yang menghasilkan  gipsum  dengan  rendemen dan derajat kemurnian tinggi. Diterapkan 5 tingkatan  rasio  masing –  masing  70  :  25,
80  :  25,  90  :  25,    100  :  25,  dan    110  :  25.
Batu  gamping  dalam  bentuk  tepung dimasukkan  kedalam  gelas  kimia  500  ml sebanyak  25  g,  selanjutnya  ditambahkan larutan asam sulfat 19,6% sesuai perlakuan.  Campuran  dikocok  dengan mesin  kocok  selama  60  menit,  selanjutnya gipsum yang dihasilkan dipisahkan dengan cara  penyaringan.  Gipsum  yang  diperoleh dikeringkan dalam oven suhu 80 0 C selama 24  jam.  Gipsum  yang  kering  ditimbang untuk  mengetahui  beratnya  dan  dianalisis derajat kemurniannya.

## Analisis
a.  Penentuan rendemen gipsum .
Rendemen gipsum ditentukan
menggunakan persamaan;
%  rendemen
b.  Penentuan derajat kemurnian. Derajat kemurnian ditentukan melalui penetapan kadar kalsium (Ca)
menggunakan metode AAS dan kadar SO 4 menggunakan metode spektrofotometri UV-VIS. Derajat kemurnian dihitung menggunakan persamaan:
%Derajat kemurnian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil rendemen dan derajat kemurnian  gipsum  yang  diperoleh  pada  7 lokasi  sumber  batu  gamping  diperlihatkan pada kurva berikut.
Gambar 1  Kurva hasil pengukuran rendemen  gipsum  dari  tujuh lokasi  pada  berbagai  rasio asam  sulfat  terhadap  batu gamping
Gambar  2  Kurva  hasil  perhitungan  derajat kemurnian gipsum yang dihasilkan  dari  tujuh  lokasi pada  berbagai  rasio  asam sulfat terhadap batu gamping
Rendemen  dan  kemurnian  gipsum  dari bahan baku gamping asal Bangkep .
Kabupaten  Bangkep  termasuk  salah satu  kabupaten  di  Sulawesi  Tengah  yang mempunyai  sumber  daya  alam  batu gamping  yang  potensial.  Batu  gamping tersebut  ditemukan  dibeberapa  daerah antara  lain  di  pulau  Peleng,  pulau Bangkurung  dan  dikota  Salakan.  Untuk mengetahui  rasio  asam  sulfat  terhadap batu  gamping  asal  Bangkep  yang  baik digunakan  dalam  produksi  gipsum  , diterapkan lima tingkatan rasio asam sulfat terhadap batu gamping masing-masing 70 : 25, 80 : 25, 90 : 25, 100 : 25, dan 110 : 25 atas  dasar  volume  per  berat  (v/b),  untuk membuat  kalsium  sulfat  yang  merupakan garam  diperlukan  asam  yang  berlebih sebagai reaktan (Vogel, 1985).
Hasil  pengukuran  rendemen  gipsum yang  diperoleh  (Gambar  1)  menunjukkan peningkatan  rasio  asam  sulfat  terhadap batu  gamping  atau  peningkatan  jumlah asam sulfat menurunkan rendemen gipsum untuk  semua  sampel  yang  dicobakan.  Hal tersebut  diduga  disebabkan  oleh  faktor kelarutan  komponen  lain  dalam  gipsum selain  kalsium  dan  faktor  pengenceran.
Kalsium  dalam  batu  gamping  bereaksi dengan  sulfat  membentuk  kalsium  sulfat atau  gipsum  yang  mempunyai  kelarutan dalam air sangat rendah, sehingga kalsium sulfat mengendap. Kelarutan kalsium sulfat akan meningkat jika jumlah asam sulfat 20 %  yang  digunakan  meningkat  (jumlah  air bertambah).
Pada  Gambar  1  teramati  rendemen gipsum  relative  berbeda  antar  sumber gamping.  Rendemen  gipsum  yang  berasal dari  Bangkurung  (BKP  5)  relative  lebih tinggi  dibandingkan  yang  berasal  dari Peleng  (BKP  4)  dan  yang  bersasal  dari Salakan  (BKP  7)  untuk  semua  rasio  asam sulfat  terhadap  batu  gamping.  Pada  rasio asam sulfat terhadap batu gamping 70 : 25 (v/b)  menghasilkan  rendemen  gipsum 59,88 % untuk lokasi BKP 5, 57,23 % untuk lokasi  BKP  7  dan  52,27  %  untuk  lokasi BKP  4.  Perbedaan  rendemen  tersebut diduga disebakan karena kandungan kalsium oksida batu gamping. Batu gamping    asal  pulau  Peleng  mengandung kalsium  oksida  68  %,  Bangkurung  69  % dan  Salakan  68,5  %  (Mappiratu  dan Effendi , 2013).
Gipsum  yang  dihasilkan  dari  reaksi antara  batu  gamping  dengan  asam  sulfat masih  mungkin  terdapat  unsur  lain  selain kalsium sulfat. Untuk mendapatkan keterangan  tentang  derajat  kemurnian gipsum yang dihasilkan dari berbagai rasio asam  sulfat  terhadap  batu  gamping, dilakukan  analisis  kandungan  kalsium gipsum  menggunakan  metode  AAS  dan kandungan  sulfat  menggunakan  metode spektrofotometri, kemudian dilakukan penentuan kalsium sulfat melalui perhitungan stokiometri kalsium  dan sulfat. Dalam  kalsium  sulfat  terdapat  1  mol kalsium  dan  1  mol  sulfat,  jika  ditemukan kalsium  0,5  mol  misalnya  dan  asam  sulfat 1  mol,  maka  yang  digunakan  rujukan perhitungan  adalah  kalsiumnya,  artinya jumlah  mol  kalsium  sulfat  sama  dengan jumlah  mol  kalsium,  yakni  0,5  mol. Demikian sebaliknya, jika ditemukan jumlah  sulfat  lebih  rendah  dari  kalsium maka  sulfatnya  yang  dijadikan  sebagai acuan. Berdasarkan hal itu, diperoleh hasil perhitungan  derajat  kemurnian  gipsum (Gambar  2)  yang  menunjukkan  semakin tinggi  rasio  asam  sulfat  terhadap  batu gamping  semakin  tinggi  derajat  kemurnian
gipsum yang dihasilkan. Derajat kemurnian gipsum  tertinggi  untuk  lokasi  Bangkurung 18,5 %, Salakan 17,9 % dan lokasi Peleng 15,8  %  ditemukan  pada  rasio  asam  sulfat terhadap batu gamping 110 : 25. Keadaan tersebut memberikan indikasi derajat kemurnian gipsum masih mungkin meningkat dengan meningkatnya penggunaan  rasio  asam  sulfat  terhadap batu  gamping,  sebab  derajat  kemurnian gipsum belum mencapai maksimum.
Derajat  kemurnian  gipsum  yang dihasilkan  relative  rendah  dibandingkan dengan  rendemen  gipsum.  Hal  tersebut diduga disebabkan oleh adanya komponen lain yang belum terlarut ketika ditambahkan asam  sulfat  dan  komponen  yang  turut mengendap dengan adanya sulfat. Keberadaan magnesium dalam batu gamping  akan  bereaksi  dengan  asam sulfat  membentuk  magnesium  sulfat  yang memiliki  kelarutan  yang  sangat  rendah, sehingga  endapan  yang  terbentuk  melalui penggunaan  asam  sulfat  tidak  hanya kalsium  sulfat  tetapi  juga  magnesium sulfat. Batu gamping jenis dolomite mengandung  magnesium  dan  kalsium, sehingga  terdapat  praduga  batu  gamping
yang  ada  di  kabupaten  Bangkep  termasuk batu gamping jenis dolomite.
Rendemen  dan  kemurnian  gipsum  dari bahan baku gamping asal Buol .
Seperti  halnya  kabupaten  Bangkep, kabupaten  Buol  juga  termasuk  daerah potensial  penghasil  batu  gamping.  Lokasi batu  gamping  utama  di  kabupaten  Buol terdapat di kecamatan Biau dan kecamatan Bokat.  Untuk  mendapatkan  keterangan tentang peluang penggunaan batu gamping  asal  Buol  sebagai  bahan  baku gipsum,  dilakukan  pengambilan  sampel batu  gamping  di  dua  kecamatan,  Biau (KPR  1)  dan  Bokat  bagian  utara  (KPR  3) serta  bokat  bagian  selatan  (KPR  9). Perlakuan yang diterapkan untuk mendapatkan  gipsum  dengan  rendemen dan derajat kemurnian tinggi, sama dengan perlakuan  yang  diterapkan  pada  batu gamping  asam  Bangkep.  Hasil  yang diperoleh  (Gambar  1)  menunjukkan  pola perubahan  rendemen  gipsum  dari  batu gamping  asal  Bokat  bagian  utara  dan  asal Biau  relative  sama  dengan  batu  gamping asal  Bangkep,  sedangkan  batu  gamping asal  Bokat  bagian  selatan  polanya  relative berbeda. Rendemen gipsum yang
dihasilkan dari batu gamping asal Biau dan Bokat  bagian  utara  mengalami  penurunan pada  peningkatan  rasio  asam  sulfat terhadap batu gamping. Pada penggunaan rasio  asam  sulfat  terhadap  batu  gamping 70  :  25  menghasilkan  rendemen  58,21%, sedangkan  penggunaan  rasio  asam  sulfat terhadap batu gamping 110 : 25 menghasilkan  rendemen  53,26%,  yang berarti  terdapat  perbedaan  sekitar  5%. Rendemen gipsum asal bokat bagian utara yang  dihasilkan  pada  penggunaan  rasio asam sulfat terhadap batu gamping 70 : 25 adalah  61,67%,  sedangkan  pada  rasio asam  sulfat  terhadap  batu  gamping  110  : 25  rendemennya  turun  menjadi  46,05%, yang  berarti  terdapat  perbedaan  sebesar 15,1%.    Hal  yang  sama  ditemukan  pada batu gamping asal Bangkep dengan tingkat perbedaan  antara  4  dan  8%.  Keadaan yang  relative  berbeda  pada  batu  gamping asal Bokat bagian selatan yang
rendemennya meningkat dengan meningkatnya  penggunaan  asam  sulfat. Pada  penggunaan  rasio  asam  sulfat terhadap batu gamping 70:25
menghasilkan  rendemen  gipsum  57,44%, sedangkan  pada  penggunaan  rasio  asam
sulfat  terhadap  batu  gamping  110  :  25 menghasilkan  rendemen  gipsum  61,92%, yang  berarti  terdapat  kenaikan  sebesar 4,48%.  Gejala tersebut diduga disebabkan karena  kandungan  kimia  batu  gamping. Batu  gamping  asal  Biau,  Bokat  bagian utara dan Bokat bagian selatan mengandung kalsium oksida masing- masing  68,3%  ;  69,7%  dan  71,4% (Mappiratu  dan  Effendi,  2013).  Selain  dari kandungan kalsium oksidanya yang berbeda, juga  mungkin disebabkan karena kandungan magnesium, fosfat dan kandungan karbonatnya yang berbeda.
Seperti halnya gipsum yang dihasilkan dari batu gamping asal Bangkep,  yang  sangat  mungkin  terdapat senyawa  lain  selain  kalsium  sulfat  dalam gipsum.  Untuk  itu  dilakukan  pengukuran kadar kalsium sulfat gipsum yang dihasilkan  melalui  analisis  kalsium  dan sulfat.  Hasil  yang  diperoleh  (Gambar  2) menunjukkan  peningkatan  rasio  asam sulfat terhadap batu gamping meningkatkan  derajat  kemurnian  gipsum yang dihasilkan, yang berarti sama dengan yang  dihasilkan  dari  batu  gamping  asal Bangkep.  Peningkatan  derajat  kemurnian
gipsum  asal  Bokat  bagian  selatan  relative lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  gipsum asal  Biau  dan  Bokat  bagian  utara.  Derajat kemurnian  gipsum  asal  bokat  bagian selatan  pada  penggunaan  rasio  asam sulfat terhadap batugamping 70 : 25 adalah 8,65%  meningkat  menjadi  18,85%  pada penggunaan  rasio  asam  sulfat  terhadap batu gamping  110 :  25; sementara gipsum asal  Biau  dan  Bokat  bagian  utara  hanya mengalami  peningkatan dari  7,9%  menjadi 12,55%    untuk  gipsum  asal  Biau  dan  dari 8,2%  menjadi  11,1%  untuk  gipsum  asal Bokat bagian utara. Dengan demikian batu gamping asal Bokat bagian selatan termasuk  batu  gamping  terbaik  untuk bahan baku gipsum dari ketiga lokasi yang diambil  sebagai  contoh.  Faktor  penyebab rendahnya derajat kemurnian gipsum dibandingkan  dengan  rendemen  adalah sama dengan batu gamping asal Bangkep, juga  diduga  batu  gamping  asal  Buol termasuk jenis batu gamping dolomite.
Rendemen  dan  kemurnian  gipsum  dari bahan baku gamping asal Donggala .
Lokasi batu gamping yang digunakan dari  Daerah  Donggala  terdapat  di  Batu Suya  Kecamatan  Sindue.  Hasil  survey
yang dilakukan oleh Mappiratu dan Effendi (2013)  menunjukkan  batu  gamping  asal Batu Suya, kecamatan sindue, mengandung  kalsium  oksida  relative  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  lokasi  lainnya, yakni  73,95  %.    Berdasarkan  hal  itu, penelitian  ini  menggunakan  batu  gamping asal  batu  suya.  Untuk  mendapatkan keterangan  tentang  pengaruh  rasio  asam sulfat/batu  gamping  terhadap  rendemen gipsum  yang  dihasilkan,  digunakan  lima tingkatan  rasio.  Hasil  yang  diperoleh (Gambar  1)  menunjukan  pola  perubahan rendemen  gipsum  terhadap  rasio  asam sulfat  terhadap  batu  gamping  yang  sama dengan  batu  gamping  asal  Bokat  bagian selatan, yakni rendemen gipsum meningkat dengan  meningkatnya  penggunaan  asam sulfat. Pada penggunaan rasio asam sulfat terhadap batu gamping 70 : 25 menghasilkan  gipsum  dengan  rendemen 60,94%,  sedangkan  pada  penggunaan rasio  asam  sulfat  terhadap  batu  gamping 110  :  25  menghasilkan  gipsum  dengan rendemen 61,54%.
Seperti halnya gipsum yang dihasilkan dari batu gamping asal Bangkep dan  Buol,  yang  sangat  mungkin  terdapat
senyawa  lain  selain  kalsium  sulfat  dalam gipsum.  Untuk  itu  dilakukan  pengukuran kadar kalsium sulfat gipsum yang dihasilkan  melalui  analisis  kalsium  dan sulfat.  Hasil  yang  diperoleh  (Gambar  2) menunjukkan  peningkatan  rasio  asam sulfat terhadap batu gamping meningkatkan  derajat  kemurnian  gipsum yang dihasilkan, yang berarti sama dengan yang  dihasilkan  dari  batu  gamping  asal Bangkep  dan  Buol.  Derajat  kemurnian gipsum  yang  dihasilkan  pada  penggunaan rasio  asam  sulfat  terhadap  batu  gamping 70  :  25  adalah  8,5%,  meningkat  menjadi 12%  pada  penggunaan  rasio  asam  sulfat terhadap  batugamping  110  :25.    Dengan mengacu kepada derajat kemurnian gipsum  yang  dihasilkan,  maka  batu gamping  asal  Bangkep  relative  lebih  baik dibandingkan  dengan  asal  Buol  dan Donggala, sebab derajat kemurnian gipsum  asal  Bangkep  relative  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  asal  Buol  dan Donggala.
Hasil  analisis  ragam  menunjukkan perlakuan  rasio  asam  sulfat  terhadap  batu gamping berpengaruh sangat nyata terhadap rendemen dan derajat kemurnian
gipsum  yang  dihasilkan  dari  semua  lokasi. Analisis  lanjut  dengan  uji  BNJ  taraf  1  % menunjukkan  rendemen  gipsum  berbeda pada  penggunaan  rasio  asam  sulfat terhadap  batu  gamping  antara  70  :  25 dengan  110  :  25,  sedangkan  yang  lainnya tidak  berbeda  nyata,  sedangkan  derajat kemurnian gipsum berbeda pada penggunaan  rasio  asam  sulfat  terhadap batu gamping 70 : 25 dengan 100 : 25 dan 110  :  25.  Derajat  kemurnian  gipsum  yang dihasilkan  dari  penggunaan  rasio  asam sulfat terhadap  batu gamping  80  : 25    dan 90  :  25  tidak  berbeda  satu  terhadap  yang lain.

## KESIMPULAN
Rasio  asam  sulfat  terhadap  batu gamping yang menghasilkan kalsium sulfat atau derajat kemurnian gipsum yang tinggi untuk  semua  sampel  yang  dicobakan terdapat  pada  rasio  110  :  25  atas  dasar volume  per  berat.  Derajat  kemurnian gipsum  masih  mungkin  meningkat  dengan meningkatnya  rasio  asam  sulfat  terhadap batu  gamping  di  atas  rasio  110  :  25.  Batu gamping  asal  Bangkep  merupakan  batu gamping  yang  baik  digunakan  sebagai
bahan  baku  gipsum  dibandingkan  dengan batu gamping asal Buol dan Donggala dari semua lokasi batu gamping yang dijadikan sebagai sampel.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan kepada Ibu Jumiati laboran instrumen AAS, di  Laboratorium  Dinas  Kesehatan  Palu, serta bapak Usman Made, dosen pertanian Universitas Tadulako.

## DAFTAR PUSTAKA
Mappiratu  dan  Efendi  Rustam,  2013.
Survey  Kandungan  Kalsium  dan Fosfat  Batu  Gamping  Asal  Daerah
Sulawesi Tengah. Laporan Penelitian. Sulawesi Tengah. Sukandarrumidi. 2003. Bahan Galian
Industri.  Yogyakarta:  FATEK.  UGM Press.
Sani.  2006.  Pemanfaatan  Limbah  Padat Gas  Acetilen  Dan  Limbah  Cair Pabrik  Soda  Untuk  Pembuatan
CaSO 4 . Jurnal Ilmiah Teknik
Lingkungan . 1 (1): 58-65.
Vogel, 1985. Analisa Kuantitatif Macro dan Semi  Macro  Inorganik.  London: Logman Group Limited.
Triyono.  2007. Penentuan  Setting  Level Optimal  Bending  Strength  Gypsum Interior  Berpengaruh  Serat  Cantula Menggunakan  Desain  Eksperimen
Taguchi . [Skripsi]. Surakarta: Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.